标题：勾缝
简介
gōufèng
  彩色勾缝剂【torch;fill up the joints of brickwork with mortar or cement】
【释义】民间用语：泛指：用水泥勾填砖砌墙体的缝隙（水泥勾缝）。
用石灰与麻[纤维]的混合料或灰浆填缝
[jointing]∶在圬工中使用特殊填缝材料填塞
墙面勾缝就是对砖墙的砖缝或石头墙的石头缝用水泥砂浆（也可加颜料）进行处理，使其视觉效果好一点，也保护结构。墙面、瓷砖勾缝指用水泥砂浆处理砌体的缝隙，工程量按墙体的投影面积：砌体墙面（包括砖砌体、砌块砌体、石砌体）砌筑完成后，其灰缝用水泥砂浆填实，勾缝分为勾平缝和勾凸缝两种，工程量按照砌体的实际面积计算。如果是抹灰墙面勾缝的话，那就是大面积墙面抹灰预留的变形缝，工程量也按墙体的投影面积！
或解释为出于防水，防空气渗透及美观的目的，用水泥砂浆等材料添涂砌体，砌体饰面及预制墙面缝的施工工序叫墙面勾缝。
勾缝容易出现的质量现象
清水墙面勾缝深浅不一致，竖缝不实，十字缝搭接不平，墙缝内残浆未扫净，墙面被砂浆严重污染；脚手眼处堵塞不严、不平，留有永久痕迹（堵孔砖与原墙面色泽不一致）；勾缝砂浆开裂、脱落。
2原因分析
  勾缝⑴ 清水墙面勾缝前未经开缝，刮缝深度不够或用大缩口缝砌砖，使勾缝砂浆不平，深浅不一致。竖缝挤浆不严，勾缝砂浆悬空末与缝内底灰接触，与平缝十字搭接不平，容易开裂、脱落。
⑵ 脚手眼堵塞不严，补缝砂浆不饱满。堵孔砖与原墙面的砖色泽不一致，
在脚手眼处留下永久痕迹。
⑶ 勾缝前对墙面浇水润湿程度不够，使勾缝砂浆早期脱水而收缩开裂。墙缝内浮灰未清理干净，影响勾缝砂浆与灰缝内砂浆的粘结，日久后脱落。
⑷ 采取加浆勾缝时，因托灰板接触墙面，使墙面被勾缝水泥砂浆弄脏而
留下印痕。如墙面浇水过湿，扫缝时墙面也容易被砂浆污染。
3．防治措施
⑴ 清水墙面勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
⑵ 勾缝前，必须对墙体砖缺楞掉角部位、瞎缝、刮缝深度不够的灰缝进行开凿。开缝深度为10mm左右，缝子上下切口应开凿整齐。
⑶ 砌墙时应保存一部分砖，供堵塞脚手眼用。脚手眼堵塞前，先将洞内的残余砂浆剔除干净，并浇水润湿（冲去浮灰），然后铺以砂浆用砖挤严。横、竖灰缝均应填实砂浆，顶砖缝采取喂灰方法塞严砂浆，以减少脚手眼对墙体强度的影响。
⑷ 勾缝前，应提前浇水冲刷墙面的浮灰（包括清除灰缝表层不实部分），待砖墙表皮略见风干时，再开始勾缝。
⑸ 勾缝用1：1．5水泥细砂砂浆，细砂应过筛，砂浆稠度以勾缝馏子挑起不落为宜。
⑹ 外清水墙勾凹缝，凹缝深度为4～5mm，为使凹缝 切口整齐，宜将勾缝馏子做成倒梯形断）。操作 时用馏子将勾缝砂浆压入缝内，并来回压实、上下口切齐。竖缝馏子断面构造相同，竖缝应与上下水平缝搭接平整，左右切口要齐c为防止托灰板对墙面的污染，将板端刨成尖角（图12—7），以减少与墙面的接触。
⑺ 勾完缝后，待勾缝砂浆略被砖面吸水起干，即可进行扫缝。扫缝应顺缝扫，先水平缝，后竖缝，扫缝时应不断地抖掉扫帚中的砂浆粉粒，以减少对墙面的污染。
⑻ 干燥天气，勾缝后应喷水养护。
勾缝施工工艺
1范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑的清水砖墙勾缝的施工。
2施工准备
2.1材料及主要机具：
2.1.1水泥：325号普通水泥或矿渣水泥，应用于同品种、同标号、同批号进场的水泥。
2.1.2砂：细砂，使用前过2mm。孔径的筛或纱绷筛。
2.1.3粉煤灰：细度过0.08mm方孔筛，其筛余量不大于5%，可取代部分水泥使用。
2.1.4主要机具：扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平锹、铁板、笤帚等。
2.2作业条件：
2.2.1结构工程已完成，并经过质量验收，达到合格标准，安装好门窗框。
2.2.2搭好脚手架（或吊栏），搞好安全防护。
3操作工艺
3.1工艺流程：
弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面 
3.2墙脚手眼：如采用单排外脚手架时，应随落架子，随堵脚手眼，首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净，并洒水湿润，再用与原砖墙相同颜色的砖，补砌脚手眼。
3.3弹线找规矩：从上往下顺其立缝吊垂直，并用粉线将垂直线弹在墙上，作为垂直线的规矩，水平缝则以砖的上下楞弹线控制，凡在线外的砖棱，均用扁凿子剔去，对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆，刷在修补的灰层上，使其颜色一致。
3.4门窗四周塞缝及补砌砖窗台：勾缝前，将门窗四周塞缝作为一道工序，用1∶3水泥砂浆将缝堵严、塞实。深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理，按设计要求的材料填塞，同时应将窗台上被碰坏，碰掉的砖补砌好，一起勾好缝。
3.5墙面勾缝前应浇水，润湿墙面。
3.6勾缝：
3.6.1拌合砂浆：勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5（水泥∶砂），或2∶1∶3（水泥∶粉煤灰∶砂），应注意随用随拌，不可使用过夜灰。
3.6.2勾缝顺序应由上而下，先勾水平缝，后勾立缝。
勾水平缝时用长溜子，左手拿托灰板，右手拿溜子，将灰板顶在要勾的缝口下边，右手用溜子将砂浆塞入缝内，灰浆不能太稀，自右向左喂灰，随勾随移动托灰板，勾完一段后，用溜子在砖缝内左右拉推移动，使缝内的砂浆压实，压光，深浅一致。
勾立缝时用短溜子，可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中，也可将托灰板靠在墙边，用短溜子将砂浆送入缝中，使溜子在缝中上下移动，将缝内的砂浆压实，且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时，一般勾凹缝深度为4～5mm。
3.6.3墙面清扫：每步架勾完缝后，要用笤帚把墙面清扫干净，应顺缝清扫，先扫水平缝，后扫竖缝，并不断抖掸笤帚上的砂浆，减少污染。
3.6.4墙面勾缝应做到横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正，阴角立缝应左右分明，窗台虎头砖要勾三面缝，转角处应勾方正。
3.6.5防止丢漏缝，应重新复找一次，在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方，如有丢、漏缝，应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。
3.6.6天气干燥时，对已勾好的缝浇水养护。
4质量标准
4.1粘结牢固，压实抹光，无开裂等缺陷。
4.2横平竖直，交接处平顺，深浅宽窄一致，无丢缝。
4.3灰缝颜色一致，砖面洁净。
5成品保护
5.1勾缝时溅落的灰浆，要随时清扫干净，不准在架子上往下倒砂浆及其它杂物，以免溅脏墙面。
5.2填塞铝合金门窗框时不要乱撕保护膜，勾缝时砂浆不要污染门窗框。
5.3垂直运料的高车架周围，要用塑料薄膜或席子围档，防止砂浆污染墙面。
5.4落架子以前，先将脚手板上的砂浆污物清理干净。
6应注意的质量问题
6.1横竖缝接槎不平：勾竖缝时没有与横缝接好槎，没有认真反复勾压，扫缝时没有把横竖缝清扫干净。
6.2门窗框周围塞灰不严：没将门窗框后塞所作为一道工序严格要求，施工时不认真，勾灰时只顾表面，没往里塞。
6.3缝子深浅不一致：灰缝划得深浅不一，操作不认真，技术不熟练。
6.4存在窄缝及瞎缝：勾缝前没有认真检查，没有对窄缝和瞎缝进行开缝处理。
6.5缝子漏勾：腰线、过梁、勒脚第一皮砖及门窗膀砖墙侧面经常漏勾，操作者应反复查找，发现漏勾及时补勾。
勾缝-勾缝时凹凸缝的区别和作用
勾缝广泛应用在装饰墙砖、砖墙、石墙等砌筑工程中。勾缝形式有平缝、凹缝、斜缝、凸缝。相同的勾缝形式在不同的工程中要求是不相同的。
例如房屋建筑中清水墙常见的几种勾缝形式的特点及其勾缝时开缝的做法：
平缝：操作简便，勾成的墙面平整，不易剥落和积圬，防雨水的渗透作用较好，但墙面较为单调。
凹缝：凹缝是将灰缝凹进墙面5-8mm的一种形式。勾凹缝的墙面有立体感，但容易导致雨水渗漏，而且耗工量大，一般宜用于气候干燥地区。
斜缝：斜缝是把灰缝的上口压进墙面3—4mm，下口与墙面平，使其成为斜面向上的缝。斜缝泻水方便，适用于外墙面和烟囱。
凸缝：凸缝是在灰缝面做成一个矩形或半圆形的凸线，凸出墙面约5mm左右。凸缝墙面线条明显、清晰，外观美丽，但操作比较费事。
清水墙开缝的方法是：先将墙面清理冲刷干净，然后用粉袋线拉直弹线。开缝要用薄快的扁锥子细致操作，达到勾好缝后，缝道均匀一致，外观顺畅美观。
水工中常常遇到的砌筑工程是浆砌料石和浆砌片石。石墙勾缝一般只用凹缝一种形式，很少用到凸缝形式。下面也找两个例子供你参考。
例1. 某砌石工程施工作业指导书
一、编制依据
1、 设计文件及技术规范；
2、 《公路工程质量检验评定标准》JTJ 071-98
浆砌片石的砌缝，应符合下列规定：
a：砌体定位行列表面灰缝宽不得超过4cm。在砌体表面的任何地点，与三块相邻石块相切的内切圆的直径不得大于7cm，两层间错缝不得小于8cm。
b：填腹部分的灰缝亦宜减小，在较宽的灰缝中可用小片石或碎石塞填。
c：砌筑片石时，砌缝宽度不小于26~30mm， 预留砌缝深度不小于30~35mm，不宜用砂浆填满外露砌缝，避免勾凹缝时重新凿除，费工、费时、费料。
d：勾缝时，浆砌要嵌满压实，其面不宜超出片石表面，仅把砌缝抹平抹满为宜，片石上不要有多余的砂浆。
e：勾缝尺寸：砌片石时，在凹缝槽宽取10~15mm，深度8~10mm为宜。
f：勾缝工具可用Ф10~12的圆钢加工制成。
g：砌片石的勾缝宽窄要均匀圆顺，砂浆凹槽内表面光结，无毛糙、起砂现象。如出现砂浆干裂，则要在初凝前进行补压、并加强洒水养生。
（二）浆砌块石
⑴用作镶面的块石
①石料的修凿
石料应大致修凿方正、上下面大致平行并有较平的一面。石料厚度为20~30cm（不小于20cm），宽度为厚度的（1~1.5）倍，长度为厚度的（1.5~3）倍。修凿时外露面及经过修整的部位应达到无明显凹凸，凹入深度不超过20mm。所有垂直于外露面的镶面石表面，应至少修凿不少于7cm长。
②石块的排列 
a、分层：可不按每块石料厚度分层，但每隔70 ~120cm必须找平一次作为一水平层。
b、垂直缝的错缝：各水平层间垂直缝应错开，错开距离不应小于8cm。各砌块间的垂直缝也应尽可能错开8cm。
c、丁石、顺石的排列：砌镶面石时，为使镶面石和填腹石紧密连结，须采用丁石和顺石相间排列的方法，最好是一丁一顺排列，也可两顺一丁。
d、灰缝：灰缝宽度最大2cm，不应有干缝和瞎缝。缝宽的量法应以缝两侧砌体的表平面为准（不包括凹入部分）。
⑵用作填腹的块石
填腹块石水平灰缝的宽度不大于3cm， 垂直灰缝的宽度不大于4cm，灰缝须错开。应在砂浆中填塞小石块，以节省灰浆。
⑶块石的砌法
安砌块石的步骤和方法基本与砌片石相同，即每层先砌角石，再砌面石，然后填腹。在接砌前应先座浆，并将石块打湿。镶面石的垂直缝应将砂浆分层填入，用灰刀捣实，不可用稀浆灌注。填腹亦应采用挤浆法，先铺浆，再将石块放入挤紧、垂直缝中应挤入1/3~1/2的砂浆，不满部分再分层插入灰浆。对较大的垂直灰缝可尽量填塞小石块。但水平灰缝不可用小石块支垫或找平。
⑷浆砌块石做到：
①砌筑块石可不按同一厚度分层， 但每砌成70 ~120cm的高度后应找平一次。段内和两段相接处的竖向错缝均不得小于8cm，垂直错缝不小于8cm。
②用块石填腹时，水平灰缝宽度不得大于3cm， 竖向灰缝不得大于4cm，填腹石的灰缝应彼此错开。
砌筑镶面石宜用一顺一丁或两顺一丁的砌法。灰缝宽度不得大于2cm。
（三）浆砌粗料石
浆砌粗料石常用于表面要求整齐美观的镶面，以及要求形状比较规则，强度比较高的砌体。安砌时，在分层、错缝、灰缝等方面都要求比较严格。因此，对形状比较复杂的工程、应先做出配料设计图，注明每块石块的尺寸。形状比较简单时，也须根据砌体高度，尺寸、错缝等情况先行放样，配好再砌。
⑴配料原则和砌筑方法：
①灰缝：砌筑时按每块石料厚度分层，层与层间灰缝须成直线，块与块间竖缝必须和层与层间的灰缝垂直。粗料石镶面砌筑的灰缝宽厚为15~20mm（一般），深度取20~25mm，不宜用砂浆填满外露砌缝，避免勾凹缝时重新凿除，费工、费时、费料。
②按砌体高度配好砌石层数，砌筑时依石块厚薄次序，将厚的砌在下层，薄的砌在上层，石块厚度多采用20、24、30、32cm（不小于20cm）数种，也可采用其他尺寸，但32cm的石块一般需用起重设备安装。
③每一行列中必须一丁一顺的排列。丁石、顺石的规格有如下要求：
a：丁石长度应比相邻同层顺石宽度至少大15cm， 修凿面每10cm长须有路4~5条，侧面修凿面应与外露面垂直（修凿进深不少于10cm），正面凹陷深度不应超过1.5cm。
b：粗料石应修整到大致六面体，其厚度不小于20cm，宽度不小于1~1.5倍厚度，长度不小于1.5~4倍厚度。
④错缝：一般错缝不少于10cm，但丁石的上层或下层不能有垂直缝。如有困难，只允许在丁石的上面或下面只有一面有一个垂直缝。
⑤形状突然变化的地方、如转角不得有灰缝。
⑵要求：
①镶面粗料石应符合下列规定：
a、镶面石应列成水平行列， 行列中各邻接石块间的灰缝应竖直。
b、镶面行列每列的高度应固定不变，但可以向上逐列递减。
c、每一行列均应以一丁一顺交替的方法砌筑。
d、两邻接行列中垂直缝的错开不得小于10cm。在丁石的上层或下层，均不得有垂直灰缝。如错缝确有困难时，可在丁石的顶面或底面有一侧的错缝稍小，但也不得小于4cm。
②镶面石砌筑灰缝宽度应为1.5~2cm。
⑶粗料石砌体的砌筑顺序与要求应符合下列规定： 
①每层镶面石应事先规定的灰缝宽度及错缝位置等放样配好。在砌筑镶面石处，先铺一层比砌缝稍厚的砂浆，顺序安砌料石，随即填塞垂直灰缝并捣实。
②每层镶面石均应从砌体的转角部分开始安砌，并应首先安砌角石。
③每层镶面石砌成后再砌腹石，腹石应与镶面石大致同高，如用砼填腹，可先砌筑数层镶面石，然后再灌注砼。镶面石层数视填腹砼的侧压力而定，一般以不超过三层为宜。
⑷砌石勾缝
砌石表面的勾缝，除设计有要求者外，应在砌筑时留出2cm深的空隙，随即用水泥砂浆将缝勾完。否则应待砌体砂浆凝固后，将空缝清洗干净再勾缝。
砌体表面勾缝一般采用平缝。勾缝所用的砂浆标号，与砌体所用的砂浆标号一致。应随砌随用灰刀将灰缝刮平。
砌筑粗料石，缝宽取15~20mm，缝深取20~25mm，凹缝压槽宽与砌缝一致，深度8~10mm。
例2. 涵洞施工工艺 
质量及安全保证措施 
1、质量保证措施 
1.1涵洞机械挖基时预留20cm人工开挖清理，达到设计标高后，检测其断面尺寸、承载力是否满足设计要求，经监理检查合格并签字后才可进入下道工序。
1.2对钢筋要检查其出厂证明，并进行抽检，合格后方可使用，钢筋在使用前进行调直、除锈、去氧化皮；电焊工必须持证上岗，焊接头要经过试验合格后才允许正式作业。
1.3钢筋在安装时必须采用钢筋限位，钢筋先划线后绑扎，竖向主筋和横向水平分布钢筋按照设计位置要求绑扎牢固，形成规范施工，严格保证钢筋的保护层厚度。
1.4混凝土施工脚手架及支撑要搭设牢固，模板做到横平竖直，杜绝跑模现象发生；捣固设专人进行作业，严格分层厚度、布点振捣，防止出现蜂窝、麻面。
1.5涵洞工程砌体圬工施工时，要认真选好石料，砂浆严格按照配合比拌制，采用挤浆法砌筑，层间搭接满足砌石规范要求，砌体要大面朝下，禁止立砌。砂浆饱满，灰缝统一采用凹缝。
1.6沉降缝、防水层严格按照设计以及施工规范要求施工，达到无渗漏。若发现渗水应及早返修。
1.7涵背填土严格按规范要求施工，两侧对称夯填。涵顶填土厚度大于1m时，方可允许施工机械通过，防止混凝土出现开裂等人为破坏。
勾缝剂
勾缝剂[1]也叫填缝剂、沟缝剂是以白水泥为主料，加入少量无机颜料、聚合物及微量防菌剂，组成的干粉状材料，它没有防水性能；分为有沙型和无沙型，前者主要用在宽砖缝上，后者主要用在窄砖缝上。填缝剂，JCTA-360:是一种以水泥为基材的固体粉末。主要用于瓷砖、面砖、大理石、花岗石等砖材之间填缝用。
瓷砖勾缝剂
瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂，该材料是由水泥、石英砂、填颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。瓷砖勾缝剂主要用于瓷砖和面砖间的填缝剂，亦被称为聚合物瓷砖勾缝剂。
瓷砖勾缝剂优点
1、粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。 　
2、 具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。 　
3、 无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。 　
4、 色彩鲜艳，可满足不同装饰效果的要求。